标题：316不锈钢棒
特点
1、概要：添加Mo(2~3%) ,优秀的耐点蚀性，高温 蠕变 强度优秀。
2、特点：1、冷轧产品外观光泽度好，漂亮；2、添加Mo，耐腐蚀性能，特别是耐点蚀性能优秀；3 、高温强度优秀；4、优秀的加工硬化性（加工后弱磁性）5、固溶状态无磁性；6、相对304不锈钢，价格较高。 　
3、适用范围：管道用, 热交换器, 食品工业,化工工业等。
化学成分
品名：316不锈钢棒、304不锈钢棒，316不锈钢棒材。牌号：0Cr17Ni12Mo2，主要材质316、316L、316不锈钢棒(4张)310、310s、304、304L、303等。　 　
●化学成份：　 　
碳 C ：≤0.08　 　
硅 Si：≤1.00　 
锰 Mn：≤2.00　 　
硫 S ：≤0.030 　
磷 P ：≤0.035　 
铬 Cr：16.00～18.50　 　
镍 Ni：10.00～14.00　 　
钼 Mo：2.00～3.00
性能
316不锈钢屈服强度（N/mm2）≥205 
抗拉强度 ≥520 
延伸率（%）≥40 
硬度HB ≤187 HRB≤90 HV ≤200 
密度7.93 g·cm-3 
比热c(20℃)0.502 J·(g·C)-1 
热导率λ/W(m·℃)-1 (在下列温度/℃) 
20 100 500 
12.1 16.3 21.4 
线胀系数α/(10-6/℃) (在下列温度间/℃) 
20～100 20～200 20～300 20～400 
16.0 16.8 17.5 18.1 
电阻率0.73 Ω·mm2·m-1 
熔点 1398～1420℃  316不锈钢棒
●力学性能： 
抗拉强度 σb (MPa)：≥520 　
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：≥205 
伸长率 δ5 (%)：≥40 
断面收缩率 ψ (%)：≥60 
硬度 ：≤187HB;≤90HRB;≤200HV 
●热处理规范及金相组织：热处理规范：固溶1010～1150℃快冷。金相组织：组织特征为奥氏体型。 
●交货状态：一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。
316 是美国标准下的牌号.属于不锈.耐热.耐蚀钢.是奥氏体不锈钢.对于国标是0Cr17Ni12Mo2.是比304好的不锈钢.在海水和其他各种介质中.耐腐蚀性比0Cr19Ni9好.主要是耐点蚀材。
316不锈钢与304不锈钢从外观如何区别：现在最常用的两种不锈钢304，316（或对应于德/欧标的1.4308,1.4408），316与304在化学成分上的最主要区别就是316含Mo，而且一般公认，316的耐腐蚀性更好些，比304在高温环境下更耐腐蚀。所以在高温环境下，工程师一般都会选用316材料的零部件。 
[1]Mo确实是一种耐高温的物质（知道黄金用什么坩埚熔吗？钼坩埚！）。 
[2]钼很容易和高价硫离子反应生成硫化物。
用途
316不锈钢棒材：316不锈钢中含钼且含碳量低，在海洋中和化学工业环境中的抗点腐蚀能力大大地优于304不锈钢！（316L低碳、316N含氮高强度高、316不锈钢含硫量较高，易削不锈钢）。
316不锈钢棒材：作为低碳的304钢，在一般情况下，耐腐蚀性与316L相似，但在焊接后或者消除应力后，其抗晶界腐蚀能力优秀，在未进行热处理情况下，也能保持良好的耐腐蚀性。
316不锈钢棒材：具有良好的耐蚀性，耐热性，低温强度和机械特性，冲压，弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象。用途：餐具，橱柜，锅炉，汽车配件，医疗器具，建材，食品工业（使用温度-196°C-700°C)。
316不锈钢棒材：“刃具级”马氏体钢，类似布氏高铬钢这种最早的不锈钢。也用于外科手术刀具，可以做的非常光亮。
316不锈钢棒材：316不锈钢中含钼且含碳量低，在海洋中和化学工业环境中的抗点腐蚀能力大大地优于304不锈钢！（316L低碳、316N含氮高强度高、316不锈钢含硫量较高，易削不锈钢）。
316不锈钢棒材：作为低碳的304钢，在一般情况下，耐腐蚀性与316L相似，但在焊接后或者消除应力后，其抗晶界腐蚀能力优秀，在未进行热处理情况下，也能保持良好的耐腐蚀性。
316不锈钢棒材：具有良好的耐蚀性，耐热性，低温强度和机械特性，冲压，弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象。用途：餐具，橱柜，锅炉，汽车配件，医疗器具，建材，食品工业（使用温度-196°C-700°C)。
310不锈钢棒材：主要特点是:耐高温,一般使用锅炉内,汽车排气管.其他性能一般。
310S不锈钢棒材：是奥氏体铬镍不锈钢具有很好的抗氧化性、耐腐蚀性，因为较高百分比的铬和镍，310S拥有好得多蠕变强度，在高温下能持续作业，具有良好的耐高温性。
303不锈钢棒材：通过添加少量的硫、磷使其较304更易切削加工，其他性能与与304相似。
302不锈钢棒材：302不锈钢棒广泛用于汽车配件、航空、航天五金工具，化工。具体如下：工艺品，轴承，滑花，医疗仪器，电器等。特性：302不锈钢球属于奥氏体型钢，与304比较接近，但是302的硬度更高一些，HRC≤28，具有良好的防锈及防腐性。
301不锈钢棒材：延展性好，用于成型产品。也可通过机械加工使其迅速硬化。焊接性好。抗磨性和疲劳强度优于304不锈钢。 
202不锈钢棒材：属于铬-镍-锰 奥氏体不锈钢，性能优于201不锈钢。
201不锈钢棒材：属于铬-镍-锰 奥氏体不锈钢，磁性比较低。
316L不锈钢棒材：属于马氏体（高强度铬钢），耐磨性好，抗腐蚀性较差。
316不锈钢棒材：“刃具级”马氏体钢，类似布氏高铬钢这种最早的不锈钢。也用于外科手术刀具，可以做的非常光亮。
317不锈钢棒材：抗点蚀性能优于316钢。用于印染设备材料。
430不锈钢棒材：铁素体不锈钢，装饰用，例如用于汽车饰品。良好的成型性，但耐温性和抗腐蚀性要差。
302不锈钢球属于奥氏体型钢，与304比较接近，但是302的硬度更高一些，HRC≤28，具有良好的防锈及防腐性。
不锈钢的密度
Steel GradeDensity(g/cm3)钢 号密 度304,304L,305,321 201,202,301,3027.93316,316L,347 309S,310S7.98405,410,4207.75409,430,4347.7
计算公式
重量(kg)=厚度(mm)*宽度(m)*长度(m)*密度值　
不锈钢比重： 
●铬不锈钢取7.75吨/M3 
●铬镍不锈钢取7.93吨/M3 
●铁取7.87吨/M3 
不锈钢板理论重量计算公式 
钢品理论重量 重量（kg）=厚度（mm）×宽度（mm）×长度（mm）×密度值 
密度 钢种 
7.93 201,202,301,302,303,304,304L,305,321 
7.75 405,410,420,430
7.98 309S,310S,310,316,316S,316L,347 
不锈钢元棒，钢丝，理论计算公式 
★ 直径×直径×0.00609=kg/m（适用于410 420 420j2 430 431） 
例如：￠50 50×50×0.00609=15.23Kg/米 
★直径×直径×0.00623=kg/m（适用于301 303 304 316 316L 321） 
例如：￠50 50×50×0.00623=15.575Kg/米 
不锈钢型材，理论计算公式 
◆六角棒 对边×对边×0.0069=Kg/米 
◆方棒 边宽×边宽×0.00793=Kg/米
国际标准
28GA=0.015inches=0.38mm 
26GA=0.018inches=0.46mm 
24GA=0.024inches=0.61mm 
22GA=0.030inches=0.76mm 
20GA=0.036inches=1.00mm 
18GA=0.048inches=1.25mm 
16GA=0.060inches=1.60mm 
14GA=0.075inches=2.00mm 
12GA=0.105inches=2.70mm